( 125 ) 



Scheikunde. — De Heer A. F. Hollëman, biedt eene mededeeling 

 aan: „Over de bereiding van silicium en van zijn chloride.'" 



De talrijke voorstellen, die ter bereiding van liet element silicium 

 zoowel in amorphen als in gekrystalliseerden vorm zijn gedaan, be- 

 wijzen dat eene eenvoudige methode daarvoor nog niet is gevonden. 

 W. Hempkl en von Haasy l ) hebben in 1899 nog een nieuwe aan 

 de bekende toegevoegd, bestaande in de omzetting van flnoorsilicium 

 met natrium. Dit metaal wordt door hen in een ijzeren apparaat bij 

 kleine hoeveelheden tegelijk gesmolten en hierop fluoorsilieium geleid, 

 waardoor eene gladde omzetting wordt bereikt. Zij laten de verkregen 

 bruine, poreuze massa, die op zwak roodgloei hitte is gebracht, ge- 

 durende twee a drie uren in een stroom van Si Fl 4 afkoelen. Eene 

 poging, om haar daarna, zonder verdere reiniging in een chloorstrooni 

 op Si 01 4 te verwerken had geen resultaat. Door uitkoken met water 

 konden zij het Na Fl en Na 2 Si Fl 6 niet verwijderen, zoodat zij, ter 

 verkrijging van zuiver silicium, hunne toevlucht namen tot het samen- 

 smelten der massa met natrium en aluminium. In dit laatste lost 

 silicium op en blijft, na behandeling van den regulus met verdund 

 zoutzuur, terug. 



De heer H. J. Slijper, die in mijn laboratorium deze proeven 

 herhaalde toonde aan 1 ° dat bij eene kleine wijziging in de bereiding- 

 het ruwe produkt door uitkoken met water zoover kan gezuiverd worden, 

 dat het nu ter bereiding van chloorsilicium kan dienen ; 2" waaraan 

 moet worden toegeschreven, dat het ruwe produkt als zoodanig met 

 chloor behandeld, geen chloorsilicium geeft. 



1. Het is bekend, dat lluoornatrium gemakkelijk Si Fl 4 absorbeert 

 en in Na 2 Si Fl 6 overgaat. Dooi' hun toestel, onder doorvoering van 

 dit gas, gedurende 2 a 3 uur te laten bekoelen, voerden Hempel en 

 von Haasy het lluoornatrium, dat volgens de vergelijking: 4 Na -f- 

 Si Fl 4 = 4 Na Fl -j- Si, gevormd was, grootencleelsinkiezelfluoornatrium 

 over, hetgeen in water zeer moeielijk oplost. Indien men de inwer- 

 king van SiFl 4 staakt, zoodra al het natrium in het apparaat is ge- 

 bracht, gelukt het gemakkelijk om de vorming van Na 2 SiFl„ nagenoeg- 

 geheel te vermijden. Zoo werd door den Heer Slijper uit 100 gr. 

 natrium aan ruwe stof (d.i. 4 Na Fl -f- Si) 219 gr. verkregen, terwijl 

 213.6 berekend is; uit 55 gr. Na 119 gr. berekend 117.2; en ook bij 

 eenige verdere bereidingen werd de theoretische hoeveelheid slechts 

 weinig overschreden. Door wasschen en uitkoken met water en met 

 verdund zoutzuur lieten zich de 119 gr. tot 20 gr. terugbrengen, 



') Zeitschr. f. anorg. Gh. 23, 32. 



